160 VOGT, STUDIER ÖVER SLAGGER. 



AI2O3, eiid tilfasldct er med vore spinel-förende slaggcr. At 

 cler alligevel liar dannet sig RO . E2^3' ^^^^^ sandsynligvit; 

 afhseno-e af, at der liar medo-aaet relativt lano- tid til de 

 nsevnte bergarters afkjöliiig. — Trykkets störrelse og 1ig- 

 ncnde faktorer kan mulio-ens offsaa liave udövet en vis ind- 

 flydelse. 



Af scliemaet över de vio-tio-ste cliemiske faktorer, som 

 fimgerede i smeltemassen paa det tidspvmkt, da spinel-dannelsen 

 var tilendebragt, kan nddrages det resultat, at stansningen ikke 

 ndelukkende skyldes modifikationer i de cliemiske forliolde — 

 o : den er ikke ndelnkkende bleven fremkaldt ved, at moder- 

 luden er bleven relativt SiOo-rig og AI2O3- og MgO-fattig, — 

 men at ogsaa forandringer i de fysiske betingelser maa liave 

 spillet en stor roUe. For at godtgjöre dette behöver vi kun 

 at vaelge et enkelt exempel: Efter stansningen af spinel-dan- 

 nelsen var fremdeles slaggerue no. 131 — 133 mere basiskc og 

 förte adskillig mere AloOg og omtrent lige saa meget IMgO, 

 som tilfseldet var med no. 88, forinden udkrystallisationen af 

 aluminatet lier var paabegyndt; efter de chemiske faktorer 

 skulde der altsaa i de förstn^vnte slagger have dannet sio- 

 mindst ca. 6 % spiiiel mere, end analvserne udviser. — Grunden 

 til, at saa i virkeliglieden ikke fandt sted, maa sandsynligvis 

 vsere at söge i, at temperaturen var sunket under det minimum, 

 som udfordres, for at AloOg skal kunne optr^de som selv- 

 staendig syre ved siden af SiOo- — Efter at spinellerne var 

 faerdige, krystalliserede silikat-mincralerne ud o: temperaturen 

 var fremdeles temmelig liöj. 



Det er en selvfölge, at spinel-dannelsen i sin liellied maa 

 kunne udtrykkes som en funktion af de forskjellige cliemiske 

 oo- fvsiske faktorer, som var de virkende under krvstallisations- 

 processen; saakaldtc »tilfa^diglieder» gives ikke, idet de for- 

 liolde, man forbinder med dette uklare begreb, maa kunne ind- 

 registreres under de optrcedende faktorer, i foreliggende til- 

 fselde specielt under de fysiske. — Vi skal forsöge at angive, 

 livorledes en matliematisk formel for spinel-procenten approxi- 

 mativt maa tage sig ud; for sinipellieds skyld benytter vi os 

 af de matliematiske ben^evnelser (f, fj, f^ o. s. v.) for funktions- 

 forlioldet. Med a betegner vi surstofforlioldet, med /:/ og / den 

 forliaanden-vaerende procent af resp. ^IgO og AI2O3, med t 

 temperaturen (i C°) og med m tiden. — Forelöbig forud- 

 ssettcr vi, at de fysiske funktioner er konstante, nemlig gjffil- 



